Glasur f. Thongeschirro. — Volumenäiiderung v. Metallen beim Sclunelzen. 109 



ausser Frage sei. Letzterer erwidert hierauf durch Veröffentlichung 

 der Resultate einer längeren Reihe von Versuchen, die an Thieren 

 angestellt wurden zur Erörterung der Frage, ob und wann vernickel- 

 tes Kochgeschirr als scliädlich beziehentlich als gefährlich zu erach- 

 ten sei. Wenn nun auch diese Versuche ergeben haben, dass Birn- 

 baum die Sache wohl allzubedenklich ansieht, so erkennt doch selbst 

 Schulz an, dass man in „zweifelhaften Fällen" die Verwendung der 

 GeschiiTO aus nickeli^lattirtem Eisenbleche lieber vermeiden soll. Die 

 Warnung, bei der Bereitung von sauren Speisen solche Töpfe zu 

 benutzen, bleibt um so mehr am Platze, als nach der Anpreisung 

 der Fabrikanten verzinntes Kupfer- oder blank geputztes Messin g- 

 geschiiT durch die billigeren und angeblich auch bei „ längerer Be- 

 rührung mit sehr stark sauren Speisen" gefahrlosen vernickel- 

 ten Kochgefässe ersetzt werden sollen. (Binglerh Journal. Bd. 260. 

 Heft 9.J G. H. 



Unschädliche Glasur für Thongeschirre. — Unter den 

 vielen von der Königl. Württemb. chemischen Centralstelle geprüften 

 bleifreien wie auch bleihaltigen Glasuren erwies sich nur eine, und 

 zwar eine bleihaltige Glasur, als in befriedigendem Grade entspre- 

 chend den Anforderungen sowohl der Hygiene als der Praxis des 

 Töpfergewerbes. 



Diese Glasur wird folgendermaassen hergestellt: Ein Gemenge 

 von 6 Thln. Bleiglätte (oder auch je 3 Thln. Bleiglätte und Mennige), 

 10 Thln. weissbrennendem, quarzhaltigem Thon und 12 Thln. weiss- 

 brennendem Quarzsand wird auf der Glasurmühle nass gemahlen, 

 dann einige Tage, bis die entstandenen Blasen wieder verschwunden 

 sind, mit Wasser in Berührung gelassen, worauf man nach dem Ab- 

 giessen des letzteren mit dem Glasiren beginnen kann. Nachdem 

 die Glasur auf den Geschirren bei TlOO bis 1200*^0. vollständig in 

 Fluss gerathen ist, hat dieselbe, um sich mit dem Thon vollständig 

 verbinden zu können, mindestens 4 bis 5 Stunden in dem Hitze- 

 grad zu verbleiben; das Bleioxyd wird sich theils verflüchtigen, 

 theils zu Bleisilicat (Bleiglas) verbinden, welches von verdünnten 

 Säuren, wie sie beim Gebrauche der Gescliirre im Haushalt vorzu- 

 kommen pflegen, gar nicht oder nur in kaum merklichem und prak- 

 tisch unbedenldichem Grade angegriffen wird. (Durch Repertor. d. 

 anal. Chemie 1883. No. 24:.) O. E. 



Bezüglich der Volumenäiiderung von Metallen heim 

 Schmelzen fand E. Wie de mann, dass dabei Zinn, Schnellloth 

 imd wahrscheinlich auch Blei sich ausdehnen, wohingegen Wismuth 

 sich zusammenzieht. 



Die Ausdehnung des Zinns betrug im Mittel melirerer Bestim- 

 mungen 1,90, die des SchneUloths 2 Procent. fAnn. Phys. Chem. 20, 

 ms.j C. J. 



